I) L PER. 



qucl on a domic ie nom de laitler 3 et qui tie contient 

 aucune partie de metal lorsque la fusion de la mine 

 se fait hjen : on peut en juger par la nature meme de 

 ce laitier; car s'il est fort rouge, s'il conle difficile- 

 merit, s'il est poisseux ou mele de mine mal fondue , 

 il indiquera le mauvais travail du fourneau : il faut 

 que ce Jaitier soil coulant et d'un rouse lei>er en sor- 



1 o o 



lant du fourneau ; cc rouge que le feu lui donne s'e- 

 vanouit au moment qu'il se refroidit, et il prenddif- 

 ferentes couleurs suivant les matieres etrangeres qui 

 dominoient dans le melange de la mine. 



o 



On pourra done toutes les douze heures obtenir 

 une gueuse ou lirigot d'environ deux milliers; et si 

 la fonte est bien liquide et d'une belle couleur de feu, 

 saris etre trop elincelanle , on peut bien augurer de 

 sa qualite : mais on en jugera mieux en I'examinant 

 apres 1'avoir couverte de poussiere de charbon , et 1'a- 

 voir laissee rcfroidir au moule pendant six ou sept 

 lieu res; si le lingot est tres sonore , s'il se casse aise- 

 ment sous la mas&e, si la maliere en est blanche et 

 composee de James brillan-tes et de gros grains a fa- 

 cettes, on prononcera sans hesiter que celle fonte est 

 de mauvaise ou du moins de tres mediocre qualite, et- 

 que , pour la convertir en bon fer , le travail ordinaire 

 c!e 1'affinerie ne seroit pas suffisant. II faudra done ta- 

 cher de corriger d'avance cette mauvaise qualite de 

 la fonte par le traitement au fourneau : pour cela, on 

 diminuera d'un huitieme ou meme d'un sixieme la 

 quantite de mine que Ton impose a chaque charge 

 sur la meme quantite de charbon, ce qui seul suilira 

 pour changer la qualite de la fonte ; car alors on ob- 

 tiendra des lingots moins sonores, dont la maliere. 



